306 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



densité du soufre est. trop faible pour servir à mainlenir à une 

 température constante uwa masse métallique, et les résultais ob- 

 tenus avec cette substance laissent une assez grande incerlilude 

 sous le rapport de la température. Une mesure résulte de la 

 moyenne de deux observations difléranl l'une de l'autre par les 

 positions relatives des deux séries de bobines du compensateur. 



Chaiigemenl de résistance dans le passage de l'étal solide à l'état 

 liquide. — On laissait refroidir la colonne métallique, et on fai- 

 sait une série d'observations en notant les instants correspon- 

 dants. On a pu ainsi tracer des courbes dont l'ordonnée est la 

 résistance et l'abscisse le lemps, et sur lesquelles le passage d'un 

 étal à l'antre se traduit par une brancbe presque verticale. Les 

 résultais qu'on a déduits de ces courbes, en prenant les deux 

 points où la courbure change pour déterminer les l'ésislances au 

 point de fusion, [)euvent être considérés, à cause de la grandeur 

 de la variation, comme en élanl la mesure approchée. 



Les métaux sont : élam (acide stannique réduit par le charbon), 

 ]jlomb (acétate de plomb calciné), bismnih (sous-nilrale de bis- 

 muth réduit par le charbon), cadmimn (cadmium distillé), zinc 

 (zinc distillé), aH//;noî/if(éniélique calciné avec du nitre). Le mer- 

 cure employé avait séjourné longtemps sous l'aiide sulfurique. 

 Les conductibilités sont ra|)portécs ù celle du mercure pur à 21 

 degrés. 



CONDICTI- 

 TEMPÉR.VTURE. IllLlTE. 



1 l"^*" expérience 1,8U 



3580 . . . . ■ 2" expérience 1 ,88 



/ 



Étain 



Moyenne 1,88 



800". .. . une expérience ] ,4i 



, ÉtHt liquide . . 2,ù 



( lîtiit siilide 4,4 



V |f'^ expérience 0.715 



Bismuth. 



point de fusion. 



.^08" / 2^ expérience 0.697 



/ Moyenne 0,706 



860°.... une expérience 0,.'.96 



j ÉlHt liquide 0,73 



point de fusion, i ■:<,,,,; , „ .o 



^ (t-lat solide 0,43 



